688 



42,353 Eisenoxyd, 

 0,122 Magneteisen, 



39,025 Kieselerde, theils als Sand, theils mit Wasser und mit 

 Thonerde verbunden, 

 9,451 Manganoxyd, Thonerde, Kalkerde, Phosphorsäure etc. 

 9,049 Hydratwasser. 

 100,000. 



Einzelne Körner dieses Eisensteins enthalten bis zu 6% 

 Manganoxyd, was auch in Verbindung mit dem geringeren Ei- 

 sengehalte der Anlass gewesen zu sein scheint, die Förderung 

 bei Haddamar einzustellen und nur diejenige des besseren Eisen- 

 steins bei Obervorschütz weiter zu betreiben, wenn nicht etwa 

 die für eine Eisensteins-Vorrichtung ziemlich spärliche Wasser- 

 kraft bei erstgenanntem Orte zu Ergreifung jener Massregel ge- 

 nöthigt haben mag. 



Ein weiter untersuchter Eisenstein, welcher im Diluviallehme 

 zwischen dem Merzenberge und Eckerich, in der Nähe des Dorfes 

 Geismar, von dem aus diesem Orte nach Fritzlar führenden Fahr- 

 wege durchschnitten und blossgelegt worden ist, besteht aus: 



44,096 Eisenoxyd, 

 0.118 Magneteisen, 

 41,030 Kieselerde, theils als Sand, theils mit Wasser und mit 

 Thonerde verbunden, 

 5,431 Manganoxyd, Thonerde, Kalkerde, Phosphorsäure etc. 

 9,325 Hydratwasser 

 100,000. 



Die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass die beschriebe- 

 nen Eisensteine aus der Zersetzung von Basalten hervorgegangen 

 seien, daher deren Einbettung in dem Basaltlehme auch nichts 

 Auffallendes haben kann, gewinnt bedeutend durch das constante 

 Auftreten der Magneteisen-Beimengung * im Eisensteine. Die 



* Auch in anderen Eisensteinen, deren Bildung mit Basalten in einem 

 gewissen Zusammenhange steht, wird sich mitunter das Magneteisen nach- 

 weisen lassen: so findet es sich z. B. auch in den tertiären Bohnerzen von 

 Mardorf bei Homberg, von welchen Hausmann (Stud. d. Gotting. Ver. bergm. 

 Fr. VII, Heft 2) den basaltischen Ursprung zuerst gezeigt hat. In der auf 

 pag. 117 seiner Abhandlung mitgetheilten Analyse jenes Bohnerzes von B. 

 Th. Giesecke ist zwar der Magneteisengehalt nicht erwähnt, man kann sich 

 jedoch von dessen Vorhandensein durch Behandeln des pulverisirten Steines 

 mit einem Magnete sehr leicht überzeugen. D. V. 



